AVEC LE BOIS-BOUCHON DE LA GUYANE 13 



Ce sont des vaisseaux ponctués, ouverts, à trou terminal non 

 grillagé, à appendice court ou nul. Les rayons médullaires sont, 

 pour la plupart, rectangulaires, quelques-uns carrés. 



Au point de vue de la longueur des fibres, cette cellulose 

 est tout à fait comparable à celle des bois feuillus employés 

 en papeterie, en particulier à celle du tremble. 



Le rapport de la longueur de la fibre à son diamètre est : 



25 1 



1200 48 



Cette longueur relative, 48 fois le diamètre, et la longueur 

 absolue, 1 mm. 20, indiquent un pouvoir feutrant, ou capacité 

 d'enchevêtrement, médiocre, passable cependant, à peu près 

 égal à celui de la cellulose de tremble. 



La longueur serait donc suffisante, mais la solidité ne l'est 

 pas. Le principal défaut réside dans la minceur de la paroi 

 de la fibre, qui cause le déplorable manque de ténacité signalé 

 plus haut. 



Le fait le plus saillant, et qui caractérise essentiellement le 

 bois-bouchon, est donc d'être formé par des fibres à paroi 

 mince. Sa légèreté ne vient même que de là. Sa porosité est 

 due à la spacieuse cavité des fibres, et non point aux vaisseaux, 

 qui ne sont ni grands, ni nombreux. 



La dureté enfin serait très faible dans le bois naturel, si la 

 haute teneur en lignine ne contrebalançait pas le peu d'épais- 

 seur de la paroi. Au point de vue biologique, il y a là un- 

 efficace compensation : le végétal économise les matériaux 

 • ■il lés employant plus résistants. A notre point de vue tri 

 spécial, la combinaison est fort mauvaise: nous sommes oblig» 

 d'éliminer la lignine, qui rend ta fibre inutilisable parce que 

 rigide. Nous avons d'autant plus de mal à noua en débarrasser 

 qu'elle est plus abondante. Quant elle es1 supprimée, il nerest< 



qu'ui tnbre de paroi. El voilà comment le bois-bouchon ne 



donne qu'une cellulose peu tenace, inférieure lie du 



i reiribL 



Résumons-nous. 



